标题：防水层
设置
《国家住宅装饰装修工程施工规范》中明确指出：防水层应从地面延伸到墙面，高出地面100毫米；浴室墙面的防水层不得低于1800毫米。须做闭水实验:将卫生间的所有下水道堵住，并在门口砌一道250毫米高的“槛”后，灌入200毫米高的水，24～72小时后，确认无渗漏即可贴瓷砖。 
另外，其常规施工顺序为：水电完工后，回填、找平、防水、关水实验、贴砖。如采用防水涂料基面要求：洁净，否则易在施工时因穿刺而失去防水作用；含水率不大于9%，否则会形成基面与防水层分离的“两张皮”现象。而重庆常年湿度大，且卫生间的施工顺序为回填、砂浆找平、防水、贴砖，工人师傅会在砂浆层凝固后就进行防水施工，达不到涂料施工基面含水率不大于9%的要求，再好的材料防水效果也会打折扣。 
防水层设置及规范施工方法：须涂刷2~3遍，否则应增设玻纤布,且每遍涂刷的固化物厚度不得低于1毫米，并应在其完全干燥后（约5-8小时）再进行下一遍施工。涂刷完毕后,还应在涂料防水层上再做一道砂浆保护层，最后再粘贴瓷砖。 
另外，防水涂料涂刷过高会影响瓷砖粘贴，以往一般涂刷高度为1000毫米，达不到国家标准，只有极少数情况下会采用“挂网”来解决这个问题，但其材料和施工成本就更高了。  防水层如采用砂浆防水剂适合采用高级脂肪酸类砂浆防水剂。例如劳亚尔砂浆防水剂。 
基面要求：将杂物清理干净即可，可在潮湿基面施工，且因其须搅拌水泥砂浆进行防水施工，与砂浆找平层的材质相同，防水层与基面结合度高。 
防水层设置及规范施工方法：无须再采用其它防水材料配合使用，用防水剂搅拌水泥砂子按以下方法施工即可超过国家一级防水层的耐久年限。 
洒水使基面湿润，但不得有积水。 
墙面：防水层总厚度（防水素灰浆+防水砂浆）不低于10毫米，高度不低于1800毫米。首先用防水剂与水泥（1:3）搅拌成防水素灰浆涂刷一至两遍，总厚度为2毫米；20分钟防水素灰浆表干后，用防水剂与水泥、砂子（1:2:6）搅拌成防水砂浆抹在基面，厚度为8毫米；24小时防水砂浆层凝固后，洒水养护或粘贴瓷砖。 
地面：防水层总厚度（防水素灰浆+防水砂浆）不低于20毫米。首先用防水剂与水泥（1:3）搅拌成防水素灰浆涂刷一至两遍，总厚度为2毫米，地漏、套管和卫生洁具的根部为重点防水部位，要做成“r”角；20分钟防水素灰浆表干后，用防水剂与水泥、砂子（1:2:6）搅拌成防水砂浆抹在基面，厚度为18毫米，应抹平、压实；24小时防水砂浆层凝固后，先做关水实验，然后粘贴瓷砖。
施工
不论是预制板还是现浇结构的屋顶，按照国家相关规范都应“刚柔结合”（刚性材料与柔性材料）进行防水施工。基本要求基面清理干净，含水率不大于9%，平整密实，各节点收头整齐、完备，符合要求。第一道防水层（1）、铺设柔性防水层，选择涂料或卷材都可以。其施工条件要求基面含水率不大于9%，所以适宜在天气炎热且连晴5天以后的夏季施工。完工后，应做蓄水实验。 
（2）、如做涂料防水，以“一布两涂”为例：清理干净基层后，满刷一遍涂料，干燥成膜后，铺设一层玻纤布胎体增强材料，并在已展平的表面上满刷一层涂料固定，干燥后进行下一遍涂料施工。防水涂膜的总厚度应在3毫米以上。 
（3）、如做防水卷材施工，清理干净基层后，在卷材反面和基层刷粘结胶，按弹好的基准线由远而近的粘贴、辊压，最后做接缝收头检查处理。第二道防水层铺设刚性防水层，应在第一道柔性防水层完成后的两天左右进行施工，主要以高级脂肪酸类砂浆防水剂、水泥、砂子、细石骨料、纤维为基本材料，防水层厚度应为20-30毫米。 
铺设刚性防水层，应在第一道柔性防水层完成后的两天左右进行施工，主要以高级脂肪酸类砂浆防水剂、水泥、砂子、细石骨料、纤维为基本材料，防水层厚度应为20-30毫米。 
1、按规范要求安装分格木条，分格设置为4000毫米×4000毫米。然后洒水使基面湿润，但不得有积水。 
2、按由远到近、先高后低的顺序，将配制好的砂浆或细石混凝土进行逐个分格施工，同一分格一次完成，抹平压实。 
3、初凝后，取出分格木条，压光并修整分格缝。 
4、采用柔性密封材料嵌填分格缝，处理表面收口。施工完成后注意洒水养护。 
5、如有屋面种植土，应在尽短的时间内覆盖上种植土。
地下室施工
新建地下室、蓄水池、挡墙，回填之前可在外围（迎水面）铺贴一道防水卷材或涂刷防水涂料进行施工，但已竣工的地下室、蓄水池及新建的隧道等，则只能在背水面进行防水施工，且常年潮湿、难以干燥、通风条件差，所以防水材料须选择可在潮湿基面施工的，且无毒、无味、无污染，以保证施工人员的安全和施工后的环保。因迎水面防水较易选材和施工，且考虑到论坛里多为装饰公司和业主，遇到背水面防水的情况更多，所以主要介绍背水面的防水施工： 
不能采用柔性材料（防水卷材或涂料）施工。因该类材料的防水层与砂浆基面结合度不高，在背水面能承受的抗渗压力低，防水层易起鼓、脱落，难以起到防水作用，且施工环境，涂料有挥发性刺激气味，也影响工人的健康及安全。 
宜采用高级脂肪酸类砂浆防水剂，既能保证安全施工，又能达到背水面防水的效果。 
其施工方法大致相同,但也须根据其实际环境和情况对防水层进行设置(施工遍数、每遍厚度等),以下以地下室为例： 
1、洒水使基面湿润，但不得有积水。 
2、墙面：防水层总厚度（防水素灰浆+防水砂浆）不低于20毫米。首先用防水剂与水泥搅拌成防水素灰浆涂刷一至两遍，总厚度为2毫米；20分钟防水素灰浆表干后，用防水剂与水泥、砂子搅拌成防水砂浆分两次抹在基面，第一次厚度为8毫米，初凝后，再抹第二次10毫米。24小时防水砂浆层凝固后，洒水养护。 
3、地面：防水层总厚度（防水素灰浆+防水砂浆）不低于20毫米。施工工序同墙面，防水砂浆只抹一次18毫米厚度即可，应抹平、压实。24小时防水砂浆层凝固后，洒水养护。
防水层相关知识
1.防水层耐用年限：指屋面防水层能满足正常使用要求的期限。​
2.一道防水设防：具有单独防水能力的一个防水层次。 
3.沥青防水卷材：用原纸、纤维织物、纤维毡等胎体材料浸涂沥青，表面撒布粉状、粒状或片状材料制成可卷曲的片状防水材料。 
4.高聚物改性沥青防水卷材：以合成高分子聚合物改性沥青为涂盖层，纤维织物或纤维毡为胎体、粉状、粒状、片状或薄膜材料为覆面材料制成可卷曲的片状防水材料。 
5.合成高分子防水卷材：以合成橡胶、合成树脂或它们两者的共混体为基料，加入适量的化学助剂和填充料等，经不同工序加工而成可卷曲的片状防水材料，或把上述材料与合成纤维等复合形成两层或两层以上可卷曲的片状防水材料。 
6.冷玛王帝脂：由石油沥青、填充料、溶剂等配制而成的冷用沥青胶结材料。 
7.基层处理剂：为了增强防水材料与基层之间的粘结力，在防水层施工前，预先涂刷在基层上的涂料。 防水层施工图(4张)
8.分格缝：为了减少裂缝，在屋面找平层、刚性防水层、刚性保护层上预先留设的缝。刚性保护层仅在表面上作成V形槽，称为表面分格缝。 
9.满粘法(全粘法)：铺贴防水材料时，卷材与基层采用全部粘结的施工方法。 
10.空铺法：铺贴防水卷材时，卷材与基层仅在四周一定宽度内粘结，其余部分不粘结的施工方法。 
11.条贴法：铺贴防水卷材时，卷材与基层采用条状粘结的施工方法。每幅卷材与基层粘结面不少于两条，每条宽度不小于150mm。 
12.点粘法：铺贴防水卷材时，卷材或打孔卷材与基层采用点状粘结的施工方法。每平方米粘结不少于5个点，每点面积为100 mm×100mm。 
13.热熔法：采用火焰加热器融化热熔型防水卷材底层的热溶胶进行粘结的施工方法。 
14.冷粘法(冷施工)：采用胶粘剂或冷玛王帝脂进行卷材与基层、卷材与卷材的粘结，而不需要加热施工的方法。 15.自粘法：采用带有自粘胶的防水卷材，不用热施工，也不需涂胶结材料，而进行粘结的施工方法。 
16.热风焊接法：采用热空气焊枪进行防水卷材他、搭接粘合的施工方法。 
17.沥青基防水涂料：以沥青为基料配制成的水乳型或溶剂型防水涂料。 
18.高聚物改性沥青防水涂料：以沥青为基料，用合成高分子聚合物进行改性，配制成的水乳型或溶剂型防水涂料。 
19.合成高分子防水涂料：以合成橡胶或合成树脂为主要成膜物质，配制成的单组份或多组份的防水涂料。 
20.胎体增强材料：是指在涂膜防水层中增强用的化纤无纺布、玻璃纤维网布等材料。 
21.改性沥青密封材料：用沥青为基料，用适量的合成高分子聚合物进行改性，加入填充料和其他化学助剂配制而成的膏状密封材料。 
22.合成高分子密封材料：以合成高分子材料为主，加入适量的化学助剂、填充料和着色剂，经过特定的生产工艺加工而成的膏状密封材料。 
23.接缝位移：在屋盖系统中，因温度、外力引起接缝间隙的变化。 
24.拉伸-压缩循环性：反映密封材料在使用过程，因温度变化引起接缝位移而经受周期性拉、压循环后，保持密封的能力。 
25.背衬材料：为控制密封材料的嵌添深度，防止密封材料和接缝底部粘结，在接缝底部与密封材料中间设置可变形的材料。 
26.块体刚性防水层：以渗入防水剂的防水水泥砂浆为底层防水层，中间铺砌粘土砖等快材，再用防水水泥沙浆灌缝并抹防水面层。 
27.架空隔热屋面：用烧结粘土或混凝土制成的薄型制品，覆盖在屋面防水层上并架设一定高度的空间，利用空气流动加快散热，起到隔热作用的屋面。 
28.蓄水屋面：在屋面防水层上蓄一定高度的水，起到隔热作用的屋面。 
29.种植屋面：在屋面防水层上覆土或铺设锯末、蛭石等松散材料，并种植植物，起到隔热作用的屋面。
30.倒置式屋面：将憎水性保温材料设置在防水层上的屋面。 
31.压型钢板：以镀锌钢板为基材，经成型机轧制，并敷以各种防腐耐蚀涂层与彩色烤漆而制成的轻型屋面材料。